— 559 — 
La curva della resistenza del bismuto ha dunque la forma della fig. 6, tav. I. 
A temperature bassissime la resistenza cresce colla temperatura , come avviene 
per tutti i metalli. Ad una certa temperatura, che nel caso mio fu di circa — 40°, 
arriva però ad un massimo M;, indi decresce fino a raggiungere un minimo mu. 
Dopo cresce nuovamente fino ad altro massimo Ms, dopo di che, e cioè in vici- 
nanza della temperatura di fusione, decresce rapidamente per raggiungere un altro 
minimo #9. Dopo, essendo il bismuto già liquido, la resistenza cresce colla tempe- 
ratura. In certo modo è una specie di fusione parziale invisibile che accade fra M; 
ed mi}, od in altri termini è verosimilmente un cambiamento di struttura che si 
produce, e che avvicina il bismuto alle condizioni della liquidità nelle quali la sua 
resistenza è assai minore. 
Una piccola sbarrettina di bismuto limata, la cui resistenza venne misurata a 
partire da temperature assai basse, diede un risultato simile a quello che si ebbe 
col bismuto contenuto nel tubo di vetro, come apparisce dalla tabella IX, nella quale 
però a differenza delle ultime trascritte, sono notati i valori della resistenza in U.S. 
della sbarretta, invece della resistenza specifica, non avendo potuto misurarne le di- 
mensioni. 
TX. 
lA ] Î r t r 
— FORO | ME | aan 39°,1 | 0,0818 
45,7 896 6,9 884 63, 4 794 
38, 1 898 || + 0,3 872 80,1 1773 
24,8 895 4,5 852 100,4 | 760 
19,5 894 15,4 833 
12. Per rendere più manifesta l’ influenza della rapidità della solidificazione o 
del raffreddamento, pensai di sperimentare con sbarrette di bismuto, anzichè con tubi 
di vetro pieni di questo metallo, giacchè in questo caso le pareti del tubo devono 
certamente opporsi al rapido raffreddamento. 
Perciò presi vari cilindretti di bismuto preparati col metodo d) descritto, e li 
riscaldai uno ad uno, collocandoli entro una scanalatura s fatta in una lastra di 
rame AB, fig. 7, tav. I. Si potevano fondere le bacchettine, senza che avessero a de- 
formarsi, un po’ per la forma della lastra un po’ per la poca scorrevolezza del 
metallo. 
Alcune le lasciai raffreddare lentamente nell’olio caldo o nella sabbia calda ; 
altre le raffreddai più o meno rapidamente, sia lasciandole sulla lastrina di rame 
esposta all’ aria, sia tuffandole mentre erano ancora fluide nell'acqua fredda o nel- 
l'etere. 
Ciascuna fu poi volta a volta fissata ai soliti due fili di rame colle viti di 
pressione, e messa in esperimento. 
Le tabelle X, XI, XII porgono i risultati ottenuti con tre di queste sbarrette, 
e la curva della resistenza è rispettivamente rappresentata con PQ, RS, TU nella 
tavola II. 
